169 



Die zweiten bestanden aus 76,27 Procent kohlensaurer Kalkerde, 



1,19 „ schwefelsaurer Magnesia, 

 6,68 „ schwefelsaurem Natron, 

 2,32 „ Chloruatrium, 

 0,21 „ salpetersaurer Kalkerde, 



0,47 „ kohlensauren Alkalien, 

 12,86 „ erdigen, in Säuren unlöslichen 



Substanzen und Verlust. 



4) Auswitterung, entnommen von einer Innenmauer des Leegethores, 

 eines sehr alten Gebäudes in Danzig. Vor der chemischen Analyse wurde 

 die hellgrau aussehende Substanz bei 100° C. ausgetrocknet. Sie enthielt 

 etwas organische Substanz, welche sich beim Erhitzen im Platintiegel durch 

 Verkohlung zu erkennen gab. 



Sie bestand aus 7,2 Procent kohlensaurer Kalkerde, 

 73,5 „ schwefelsaurem Natron. 



1.7 „ Chlornatrium, 



9.8 r salpetersaurem Natron, resp. Kali, 



7,8 ., erdigen Substanzen, etwas organischer 



Substanz und Verlust. 



5) Auswitterung, von einer Mauer an der grossen Mühle in Dauzig von 

 einer Stelle entnommen, welche in der Nähe einer mit ßiessendem Wasser 

 versehenen Bedürfnisanstalt belegen war. Beim Erhitzen im Platinschälchen 

 verhielt sich diese Auswitterung ebenso wie die vorige. Die gut ausgetrock- 

 nete Sul)stanz enthielt 2.18 Procent kohlensaure Kalkerde, 



45,24 „ schwefelsaures Natron, 

 5,05 „ salpetersaures Kali, 



27,72 „ salpetersaures Natron, 



11,01 „ Chlornatrium, 



8,80 „ erdige, in Säuren unlösliche und 

 organische Substanzen. 



6) Auswitterung, von einer feuchten Kellerwand entnommen, bestand zu 

 mehr als der Hälfte aus organischen Substanzen und Erden, die in Wasser 

 und Säuren unlöslich waren. In dem löslichen Theile waren enthalten: 



53,70 Procent kohlensaure Kalkerde, 



43,40 „ schwefelsaure Kalkerde mit 2 Molekülen 

 Hydratwasser, 



0,22 „ Chlornatrium, 



0,21 „ salpetersaure Alkalien, 



1,31 „ kohlensaures Natron, 



0,41 „ schwefelsaure Magnesia. 



0,75 „ Verlust. 



